und allgemeine Gesichtspunkte über Phosphorite. 191 



wesen, um das Flütz zu durchqueren und aus verschiedenen 

 Horizonten Haudstiicke zu erhalten, verwenden konnte. 



Das Pulver der verschiedenen Bohrlöcher wurde fein 

 zerkleinert, gut durcheinander gemischt und je etwa 1 Gr. 

 Substanz zu den Aufschliessungen verwandt. Das Resultat 

 der qualitativen Analyse war, dass das Gestein folgende 

 Gemengtheile enthält : 



CaO, AI2O3, FeO, Fe^Og, MgO, Na^O, luO, 

 lösliche und unlösliche Kieselsäure, Phosphorsäure, Kohlen- 

 säure, Chlor, Fluor und organische Substanz. 



Die qualitativen Analysen aus Handstücken der ver- 

 schiedenen Fundorte ergaben alle dieselben Gemengtheile, 

 die schon durch die Analyse des Materials der Bohrlöcher 

 nachgewiesen waren. 



Den wichtigsten Theil der quantitativen Untersuchung 

 bildete mit Rücksicht auf die technische Verwendbarkeit 

 und die später zu erörternde Frage der Bildung des 

 Phosphoritiiützes die Art des Vorkommens der Phosphor- 

 säure; um hiefür Anhaltspunkte zu erhalten, war es noth- 

 wendig, eine grössere Anzahl von Bestimmungen auszu- 

 führen. 



Der Gehalt an Phosphorsäure w'urde folgendermassen 

 ermittelt: 10 Gramm der feingepulverten Substanz wurden 

 durch halbstündiges Kochen mit Salpetersäure aufge- 

 schlossen, nach dem Erkalten filtrirt, auf 500 cm^ auf- 

 gefüllt, 50 cm* Lösung (50 cm^ entspricht 1 Gr. Sub- 

 stanz, wodurch die Rechnung der Analyse sehr einfach 

 wird) abpipettirt, durch Annnoniak mit Methylorange 

 als Indicator neutrahsirt und die mit Ammonuitrat und 

 Leim versetzte Lösung nach Dr. Grethe's Ammonmolyb- 

 datmethode titrit. Diese Methode gestattet ein rasches 

 und sehr genaues Arbeiten, wie ich dies durch jeweilige 



